Dissoziation der Silikatschmelzen. 
1291 
Zeit 
Temperatur 
Widerstand 
A n m p t\z n n o* 
6^ 29™ 
860° 
808 
6 31 
760 
1127 
6 34 
660 
2508 
6 45 
620 
3504 
6 48 
600 
8691 
7 — 
580 
11053 
Auch hier haben die Abkühlungswerte geringe Genauig- 
keit wegen des Austretens der Schmelze; die Erstarrung war 
hier zum größten Teile kristallin. 
9'}o yi}u !)60 yoo 1000 uco lauo looo 1080 1100 ii'io iiko jJöo iiso izoo r.i^io 
Fig. 10. Hornblende (Abkühlung). 
Leitfähigkeit des Silikatglases. 
1. Orthoklas. 
Versuch I. Die geschmolzene Masse, in welcher die 
Elektroden eingetaucht waren, wurde wieder erhitzt; hier 
bildete das Glas mit den Elektroden eine vollkommen kompakte 
Masse. Allerdings ist zu bemerken, daß ein vollkommen ideales 
Glas wohl nicht vorlag, da auch im Orthoklasglas, welches 
emailartig aussieht, wohl winzige Kristallite vorhanden sein 
